de Vor 6n , il eft certain qu'il feroîf plus duâile; mais 

 comme les ouvrages deviendroienî beaucoup plus 

 lourds , & n'auroient pas tant de folidité , ni une 

 auffi belle couleur , il faut l'allier ( car nous re- 

 marquerons" en paffant, que plus les métaux font 

 durs , plus ils font difpofcs à recevoir un beau poli). 

 Avant qu'on travaillât Xor d'une couleur auffi rouge 

 que celle qu'on lui donne aujourd'hui , IV n'étoit 

 pas fi fujet à contrafter des aigreurs , parce qu'alors 

 on l'allioit avec de l'argent en totalité ou en par- 

 tie ; mais depuis qu'on l'a voulu avoir d'un rouée 

 -extraordinaire , il a fallu l'allier avec le cuivre 

 feul : or , comme l'orne s'allie pas fi facilement avec 

 le cuivre qu'avec l'argent , il faut employer le cui- 

 vre de rofette le plus doux qu'il foit poffible , & en 

 même-temsie plus rouge ; néanmoins quelque doux 

 que foit le cuivre , l'or a de la ^ine à le recevoir 

 dans fon fein , & il fuffit de voir dans le creufet les 

 combats que ce mélange occafionne , pour ju^er de 

 la répugnance qu'a Vor de s allier avec le cuivre. 

 Lors donc que l'aloi occafionne de l'aigreur , on s'en 

 apperçoiî aifément dans le bain ; on voit le bain s'a- 

 giter à fa fuperficie , tantôt jetter des fleurs , tantôt 

 former des éclairs ; il n'efl point alors de moyen fixe 

 a indiquer pour l'adoucir : il efi; des aigreurs qui ce- 

 dent à la projeftion du falpêtre feul; il en eft d'au- 

 tres qui veulent le falpêtre & le borax ; une autre 

 efpece demande le cryftal minéral ; en général le 

 borax eft ce qui réuffit le mieux , mais il a l'inconvé- 

 nient de pâlir l'or. Quand l'aigreur procède de quel- 

 que mélange de plomb, d'étam, de calamine ou cui- 

 vre jaune , on s'en apperçoit aifément , parce qu'a- 

 lors il s'eleve fur la furface des petites bulles de la 

 forme à-peù-près d'une lentille ; le moyen d'adou- 

 cir cette efpece d'aigreur , eft le mélange de falpê- 

 tre & de foufre. Au furplus , c'eft à un artifte intelli- 

 gent à tâter fon métal , & à voir par l'efpece d'ai- 

 greur apparente, quels fels y conviennent le mieux; 

 mais il ne doit point verfer fon or , qu'il ne foit af- 

 furé de fa duâiiité , par la tranquillité du bain ; ce 

 qui fe remarque ailément , fur-tout quand lesVels 

 fondus couvrent exaftementla furface, & qu'aucun 

 éclair ni bouillonnement ne les fépare ; alors l'or eft 

 certainement doux. Il faut encore obferver qu'on 

 ne doit point toucher l'or en fufion avec du fer , au- 

 trement on court rifque de l'aigrir , ce qui lui eft 

 contraire avec l'argent , que l'attouchement du fer 

 adoucit. L'argent n'étant pas fi fujet à contrarier des 

 aigreurs, pour peu que l'on lui en apperçoive , le 

 falpêtre , quelques croûtes de pain & le fa von liifiî- 

 fent pour en veuir à bout. 



Or en bain, fe dit dei'or qui eft en pleine fufion 

 dans le creufet. 



Or poreux, feditde tout or qui renferme des ca- 

 vités & des impuretés- dans fon lein , qui fe décou- 

 vrent à l'emploi ; cet inconvénient réfulte du défaut 

 de propreté dans la fonte , ou dans la forge de l'or, 

 en verfant l'or & l'argent dans la lingotiere. Ces mé- 

 taux fur la fin de l'opération contraûent un peu de 

 troid , ce qui forme fur le defilis des lingots une ef- 

 pece de peau : en outre les fels qui ont été mis en fu- 

 fion avec les métaux , & qui ont ramafle toutes les 

 impuretés, coulent avec les métaux , feraffemblent 

 fur la furface & y forment des cavités. Il feroit loCi- 

 jours prudent d'enlever cette première peau avec le 

 grosgratoir; voyc:^ Épailler, Il faut enfuite avoir 

 loin que l'enclume fur laquelle on forge foit propre , 

 qu'elle ne contrade point de rouille non plus que les 

 marteaux dont on fefert ; éviter la chute de quelque 

 ordure fu?r la pièce pendant qu'on la forge, avoir 

 loin, en forgeant & réchauffant, de prendre crarde 

 que quelque partie du métal ne fe reploie fuî lui- 

 même, autrement ilfedoubleroit, & fou vent on ne 

 en appercevroit qu'à la fin de l'ouvrage qu'çn fe- 

 lomt XI, ^ 



OR 



517 



rôit e'tonné dë voir enlever la moitié dë répaifteuf 

 de fa pièce. Le moyen le plus sûr de remédier à ces 

 mconvéniens eft d epailler fouvent; & fi on s'appert 

 çoit que les métaux foient trop poreux , il eft plus 

 prudent de les refondre que de s'obftiner à les travail^ 

 1er , car quelque peine que l'onfe donnât, il ne pren- 

 droit jamais un beau poil. 



Or chargé d'émeril. Il arrive fouvent que 

 1 or eft chargé de petites parties d'émeril , qui eft une 

 matière dure & pierreule , dont aucune diffolution 

 n a pu le purger : c'eil un inconvénient d'autant plus 

 dangereux , qu'il fe loge toujours dans les entrailles 

 du métal , & que quand il eft en petits grains fur- 

 tout , il ne le découvie qu'à la fin & lors, pour ainû 

 dire , qu'il n'y a plus de remède , l'ouvfage étant 

 prefqu'à fa perfedion. Quand on le fait , pour l'en 

 purger totalement, on trouve dans les rjiêmoires dé 

 l académie des Sciences de ,yzy le procédé fuivant 



Parties égales dV & de bifmuth : fondez-les en- 

 lemble dans un creulet , & verfez dans un cône à ré- 

 gulece qui pourra fortir coulant : pefez enfuite ce 

 méiailge fondu pour juger de la quantité qui fera ref- 

 tee dans le creulet : ajoutez-y la même quantité de 

 bilmuth : faites fôndre le mélange, verfez comme la 

 première fois, & répétez encore toute l'opération 

 julqu a ce que toute la matière foit fortie du creufet 

 bien coulante. On mettra cet or ainfi foulé de bifmuth 

 dans une grande coupelle épaiffe, bien foutenue 

 dans une autre faite de terre de creufet oh elle aura 

 ete formée & bieft battue : oncouoelle ce mélange 

 lans y mettre autre chofe; mais quand il fera figé on 

 trouvera encore l'or impur couvert d'une peau li- 

 vide. On mettra alors fur chaque marc d'or deux à 

 trois onces de plomb , & l'on continuera de coupel- 

 ler jufqu à ce que tout le plomb foit évaporé ou im- 

 bibe dans la coupelle : après cette féconde opéra-^ 

 ti<^n,lorneftpas encore aufii beau qu'il doit Tëtre, 

 quoiqu il foit déjà moins livide & moins aigre î pour 

 achever de le purifier ; il faut le mettre dans un 

 creufet large qu'on placera dans une forge, de forte 

 que le vent du fi^Ufflet darde la flamme fur le métal- 

 on le tiendra quelque tems en fufion , & l'on cefi-era 

 de foufïler quand l'or commencera à s'éclaircir. On 

 y jettera enfuite à plufieurs reprifes un peu de fubli- 

 me corrofif , & fur la fin un peu de borax. 



On connoit que l'opération eft entièrement finie , 

 lorfquê le métal devient tranquille, qu'il ne fume 

 phis , & que fa furface eft brillante ; alors on peut 

 le jetter en hngot , & , en le travaillant , on le trou- 

 vera fort doux. Si ce mauvais or tenoit de l'argent, il 

 faut le traiter davantage félon cette vûe, parce qué 

 l'argent ne s en fepare pas par la coupelle de plomb. 



Apres que i or aura été coupellé la première fois 

 avec xe bifmuth , on mettra deux parties d'araent fur 

 une partie d'or , & on le coupellera félon l'art avec 

 le plomb : il ne fera pas nécefTaire alors de jetter 

 tantûefubhme corrofif dans le creufet; l'orétantre- 

 tire de la coupelle , on départira l'argent à l'ordinaire 

 par 1 eau-forte. 



^ Mais comme ces procédés fônt au-deflus de la por- 

 tée des artiftes ordinaires , & qu^ils n'ont ni le tems" 

 m la commodité de les exécuter, il eft un^moyen qui 

 demande peu de frais & d'attention pour éviter au- 

 moins qu'il ne fe rencontre d'émeril dans les grandes 

 parties de leurs ouvrages. Ce moyen que je crois dé- 

 jà avoir indiqué, eft de fondre leur or dans un creu- 

 let rond de forme conique très-pointue , 

 auquel en le faifant faire on fait réferver 

 im pié rond & plat par-defibus, pour lui 



donnerderafiiettedanslacafî-e,&à-peu- 

 pres dans la forme ci-contre , 



Il eft conftantquerémeril fe précipite 

 toujours au fond; ainfi lorfquel'or eft fon- 

 du, il faut le laiffer refroidir dans le ereu- 



